( 1559 ) 
» Ce résidu ne s'attaque que partiellement par l'acide azotique concen- 
tré ou l’eau régale; il s’oxyde avec vivacité et complètement quand on le 
projette dans un mélange de potasse et d'azotate de potasse fondus; il faut 
même l’y projeter par petites portions, le mélange étant peu chauffé, pour 
éviter une déflagration trop vive quand la matière divisée touche la surface 
du liquide oxydant. Si l’on veut se servir de ce résidu, soit pour l'analyse 
de l’osmiure, soit pour l'extraction des métaux qu'il contient, il vaut 
mieux le mélanger avec de la baryte anhydre et du nitrate de baryte; on 
peut chauffer alors sans craindre de perdre de la matière, qui s'attaque 
alors totalement et facilement. 
» Cette matière est évidemment un mélange complexe de divers alliages 
que le zinc peut former avec les métaux du platine; nous étions donc ame- 
nés à examiner de plus près ces diverses combinaisons. 
» IL. L'osmium se dissout simplement dans le zinc; quand on reprend 
le culot de ce métal fondu avec de l’osmium divisé par l'acide chlorhy- 
drique, il reste de l’osmium pur, avec une apparence cristalline. 
» Le palladium et le platine, traités de la même manière, laissent pour 
résidu des alliages qui n’éprouvent aucune modification isomérique quand 
on les chauffe dans le vide. Au contraire le rhodium, et surtout l'iridium 
et le ruthénium, comme l’un de nous l’a déjà établi (‘), se combinent au 
zinc avec un grand dégagement de chaleur, et, lorsque l’on dissout le culot 
de zine dans l'acide chlorhydrique, on obtient des résidus susceptibles 
d’éprouver une véritable modification isomérique, accompagnée d'un vif 
dégagement de chaleur, sans perte de gaz, quand on les chauffe dans le 
vide au-dessus de 300°. Avant le dégagement de chaleur, les résidus noi- 
râtres étaient attaquables plus ou moins facilement par l’eau régale; ils 
perdent cette propriété après le dégagement de chaleur, et prennent alors 
l'apparence métallique. 
» Le phénomène calorifique qui à 
résidu d’iridium est tellement marqué, qu'i 
présence de petites quantités d'iridium dans le platine (1 koz 2 pour 100, 
par exemple). On dissout dans un grand excès de zine le métal à essayer, et 
l’on reprend le culot par l'acide chlorhydrique étendu; le résidu, bien 
séché, porté au-dessus de 300° dans une capsule de platine, devient reu 
descent en divers points. Le ruthénium et le rhodium produisent des effets 
analogues. 
RS PNR D ONU PES 
(*} Comptes rendus, te XC, p. 1150. 
ccompagne le changement d’état du 
| peut servir à reconnaitre la 
